252 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



schlechtesten Sorten von Jute vor. Auch die Abelmoschusfaser nimmt 

 wie gewuhnliche Jute mit der Zeit eine tiefbraune Farbe an. Die Giite 

 der Faser leidet unter dieser Braunung, indem sich hierbei nicht nur 

 die Hygroskopizitat der Faser steigert, sondern auch ihre Festigkeit 

 abnimmt. 



Die Abelmoschusfaser ist sehr feinfaserig. Die Dicke der Fasern 

 betragt gewohnlich 30 70 /.i. In dieser Eigenschaft stellt sie sich den 

 besten Sorten von Jute an die Seite. Aber sie muB doch geringer als 

 die Jute angesehen werden, da ihre Festigkeit wegen der schon ge- 

 nannten raschen partiellen Umsetzung der Zellwande in Huminsubstanzen 

 sehr leidet. 



Im Handel kommt diese Faser manchmal als Jute vor. Ich habe 

 selbst Gelegenheit gehabt, dieselbe unter der Jute des europaischen 

 Handels zu finden. 



Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser betragt 6,8 9,7 Proz. 

 In mit Wasserdampf vollkomrnen gesattigtem Raume erhebt sich der 

 Wassergehalt bis auf 13,0 22,7 Proz. Das niederste Maximum des 

 Wassergehaltes entspricht der frischen, flachsgelben, das hochste der 

 gebraunten Faser. Die vollig trockene Faser ergibt 1,05 Proz. Asche. 



Jodlusung farbt die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefelsaure 

 wird gewohnlich blofi die Intensitat dieser Farbung gesteigert. Nur sehr 

 selten habe ich an dieser Faser nach Einwirkung dieser beiden Reagenzien 

 ein Blaulich- oder Griinlichwerden beobachtet. Kupferoxydammoniak 

 blaut die Faser augenblicklich und bringt sie, wenn das Reagens ganz 

 frisch ist und Baumwolle rasch lust, zu starker Aufquellung. Schwefel- 

 saures Anilin farbt die Faser intensiv goldgelb, Phlorogluzin und Salz- 

 saure intensiv rotviolett. Nach Vorbehandlung in Chromsaure wird die 

 Faser durch Jod und Schwefelsaure geblaut, durch Kupferoxydammoniak 

 ohne Riickstand gelost und durch schwefelsaures Anilin nicht mehr ver- 

 andert. - - Diese Reaktionen zeigen deutlich, daiJ es auf chemische Weise 

 nicht gelingt, die Abelmoschusfaser von der echten Jute (Corchorusfaser) 

 zu unterscheiden. Es gelingt hingegen durch Benutzung der morphologischen 

 Charaktere sehr wohl, die beiden Fasern auf mikroskopischem Wege aus- 

 einanderzuhalten. 



Die Faser, wie sie im Handel erscheint, setzt sich zum groBten 

 Teil aus isolierten zarten Faserstrangen von etwa 0,07 m Lange zu- 

 sammen. Dazwischen finden sich noch halbzerlegte Faserbundel vor, 

 die ein weitmaschig-netzartiges Aussehen zeigen. Die isolierten Fasern 

 habcn eine Dicke von 30 70 n. Der Lange nach unter dem Mikroskop 

 ausgebreitet, erscheinen zwischen vielen Fasern breite Spalten, welche 

 von Bastmarkstrahlen herriihren, deren Zellen aber fast ganzlich aus dem 

 Gewebe herausgefallen sind. Der Querschnitt jeder Faser setzt sich aus 



